SÉANCE DU l5 JUILLET I9I.3. 125 



Kaolin. — Dilatation régulière jusqu'à la température de 5go°, ensuite contraction 

 jusqu'à iooo", température que nous avons maintenue pendant i heure environ. 



La valeur de la dilatation, aussi bien que de la contraction, varie d'une éprouvette à 

 l'autre, les éprouvettes ayant été faites avec la même matière première. Ces variations 

 sont dues à la quantité d'eau de gâchage et à la compression préalable de chaque 

 éprouvette. 



La température de contraction a été sensiblement la même (5o,o ) pour les trois 

 échantillons étudiés. 



Ces remarques s'appliquent à toutes les pâtes examinées par nous. 



Mica. — Nous avons broyé le mica suivant le procédé déjà employé par Vogt 

 (B. Soc. Enc, mai 1897). La pâte obtenue était un peu moins plastique que le 

 kaolin. Nous avons observé une dilatation régulière jusqu'à 900 environ, puis un 

 ralentissement. 



Influence du mica. — Pour mettre en évidence l'influence du mica, nous avons fait 

 un mélange de parties égales de mica et d'argile de Cessoy (Kaolinite presque pure). 

 La pâte ainsi obtenue a été dilatée jusqu'à 900 ; à température plus élevée, la dilata- 

 tion devenait très faible sans que nous ayons pu arriver à un arrêt. 



Argiles. — Nous avons observé un certain nombre d'argiles. Les courbes obtenues 

 permettent de faire les observations suivantes : 



i° Dilatation jusqu'à une température variant avec chaque argile, mais constante 

 pour une même argile; 



2° Dilatation plus rapide à partir de 4oo° pour l'argile de Salernes et le mélange 

 quartz -+- argile de Cessoy -+- CO a Ca par parties égales ; 



3° Arrêt de la dilatation ou même légère contraction dépendant probablement de 

 l'état d'hydratation préalable des argiles (à ioo°-20o°), 



Glauconie. — Dilatation faible jusqu'à 320°, ensuite contraction, faible également. 

 En résumé, nous avons observé les matières suivantes : 



Température de contraction. 



Kaolin 090 



Argile de Cessoy (kaolinite) 610 



Argile de Fresnes -j 4<_> 



Argile de Salernes 8^0 



Argile de Nevers 790 



Argile de Vallauris 03o 



M ica » 



Argile de Cessoy 4- mica » 



Argile de Cessoy -+- quart/. -+- C0 3 Ca 800 



Glauconie (silicate hydraté de Fe 2 3 , K*0, Al-O 3 ). 020 



Contrairement à ce qu'on aurait pu supposer, la température de con- 

 traction commençante n'a présenté aucune corrélation avec la températu ri- 

 de déshydratation des silicates d'alumine. 



